Държавен вестник, бр. 44, 2006 г., стр. 17

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  17
Неразтворимият остатък се претегля и се из-
числява частта на разтворимия компонент спрямо
загубата на маса. Освен в случаите, когато това
представлява техническа трудност, за предпочи-
тане е да се разтвори този компонент, чието съ-
държание във влакното е по-високо. По този на-
чин влакното, което представлява по-малката част
от сместа, се явява остатък.
1.3. Материали и апаратура
1.3.1. Апаратура
1.3.1.1. Филтриращи тигели и тегловни съдове,
достатъчно големи, за да побират такива тигели,
или всяка друга апаратура, даваща идентични ре-
зултати.
1.3.1.2. Дюаров съд
1.3.1.3. Сушилен шкаф, съдържащ самоиндици-
ращ силикагел
1.3.1.4. Вентилационна камера за сушене на
образци при 105 ± 3 °С
1.3.1.5. Аналитична везна с точност до 0,0002 g
1.3.1.6. Soxhlet-екстрактор или друга апарату-
ра, даваща идентични резултати
1.3.2. Реактиви
1.3.2.1. Лек бензинов разтворител с температу-
ра на кипене в интервала 40 °C до 60 °С (лек бензи-
нов разтворител)
1.3.2.2. Другите реактиви са указани в съответ-
ните части на текста за методите. Всички използ-
вани реактиви трябва да са химически чисти.
1.3.2.3. Дестилирана или дейонизирана вода
1.4. Атмосферна среда при подготовка и из-
питване
Тъй като се определят сухи маси, не се изиск-
ват специални атмосферни условия при подготов-
ката на пробите и извършването на изпитванията.
1.5. Лабораторна тестова проба
Взема се лабораторна тестова проба, която е
представителна за цялата лабораторна партида и
достатъчна, за да се осигурят всички необходими
образци, всеки от които е по един грам.
1.6. Предварителна обработка на лабораторна-
та тестова проба
Ако има вещество, което не се взема предвид
при изчисляването на процентните съотношения,
то трябва първо да се отстрани чрез подходящ
метод, който не засяга съставящите влакна.
За тази цел невлакнестите вещества трябва да
се извличат с лек бензинов разтворител и вода и да
се отстранят чрез обработка на изсушената с въздух
тестова проба в Soxhlet-екстрактор с лек бензинов
разтворител в продължение на един час при мини-
мална скорост 6 цикъла в час. Лекият бензинов
разтворител трябва да се изпари от пробата, която
след това се изчиства пряко чрез накисване във вода
за един час при стайна температура, последвано от
накисване при 65 ± 5 °С за още един час с периодич-
но разбъркване на течността, при съотношение
проба/вода 1:100. Излишната вода се отстранява от
пробата чрез изстискване, изсмукване или центро-
фугиране и пробата се изсушава с въздух.
В случаите, когато невлакнестите вещества не
могат да бъдат извлечени с лек бензинов разтво-
рител и вода, те трябва да се отстранят, като се
замени описаният воден метод с друг подходящ
метод, който да не променя съществено никоя от
съставните части на влакното. За някои естестве-
ни неизбелени растителни влакна (напр. юта, влак-
на от кокосов орех) обичайната предварителна
обработка с лек бензинов разтворител и вода не
отстранява всички естествени невлакнести вещес-
тва, което трябва да се отбележи в протокола.
Въпреки това не се прилага допълнителна предва-
рителна обработка, освен ако пробата съдържа
апретури, неразтворими както във вода, така и в
лекия бензинов разтворител.
Протоколите от изпитванията трябва да включ-
ват подробна информация за използваните мето-
ди на предварителна обработка.
1.7. Изпитвателна процедура
1.7.1. Общи инструкции
1.7.1.1. Сушене
Всички операции по сушенето се провеждат
за не по-малко от 4 часа и не повече от 16 часа
при 105 ± 3 °С във вентилационна камера при по-
стоянно затворена врата на камерата. Ако пери-
одът на сушене е по-кратък от 14 часа, образецът
се претегля, за да се провери дали масата на об-
разеца е станала постоянна. Масата може да се
смята за постоянна, ако след последващо сушене
от 60 минути отклонението в масата е по-малко
от 0,05 на сто.
Трябва да се избягва боравенето с тигели, теглов-
ни съдове, образци или остатъци с незащитени ръце
по време на сушене, охлаждане или претегляне.
Образците се сушат в тегловен съд, като капа-
кът му се поставя до него. След изсушаването тег-
ловният съд се затваря, преди да бъде изваден от
камерата, и се премества бързо в сушилния шкаф.
Филтриращият тигел се изсушава в тегловен
съд с отворен капак, като капакът му се поставя до
него в камерата. След изсушаване тегловният съд
се затваря и се премества бързо в сушилния шкаф.
Когато се използва апаратура, различна от
филтриращ тигел, операциите по сушене трябва
да се извършват в камера така, че сухата маса на
влакната да се определи без загуби.
1.7.1.2. Охлаждане
Всички операции по охлаждането трябва да се
провеждат в сушилния шкаф, поставен до везните,
докато тегловните съдове се охладят напълно. При
всички случаи охлаждането продължава не по-
малко от 2 часа.
1.7.1.3. Претегляне
Претеглянето на тегловния съд след охлажда-
не се извършва в рамките на 2 минути след изваж-
дането му от сушилния шкаф. Претеглянето се
извършва с точност 0,0002 g.
1.7.2. Процедура
От предварително обработената лабораторна
тестова проба се взема тестов образец с маса поне
1 грам. Преждата или платът се нарязват на парче-
та от около 10 mm, разрязани, доколкото е въз-
можно. Образецът се изсушава в тегловен съд,
охлажда се в сушилен шкаф и се претегля. Образе-
цът се прехвърля в стъклен съд, описан в съответ-
ния раздел на конкретния метод, тегловният съд
се претегля незабавно и се определя сухата маса на
образеца като разлика. Тестът се изпълнява спо-
ред описанието в съответния раздел за прилaга-
ния метод. Остатъкът се изследва с микроскоп, за
да се провери дали обработката е отстранила на-
пълно разтворимото влакно.